단계 III 에서 , 소결 이 재 가열 처리 를 통하 여 수행 되 었 으며 , 먼저 형식 적 인 소결 을 위한 온도 를 올리 기 위해 예열 을 실시 하 였 다 . 연구 를 통하 여 , 재 가열 처리 후 초기 투자 율 이 하나 의 예 열처리 이후 의 투자 율 보다 좋 으며 , 투자 율 이 하나 의 가열 후 의 합금 의 투자 율 보다 5 - 10 % 높 음 을 밝혀 내 었 다 . 온도 의 증가 에 함께 , 합금 은 구조 적 인 이완 ( structural relaxation ) 에 놓여 질 것 이 며 , 안정 한 낮 은 내부 에너지 상태 로 변하 게 된다 . 더욱이 , " 재 가열 공정 의 가열 속도 는 1 차 적 인 예열 공정 의 가열 속도 보다 휠씬 크 다 : "" 400 - 500 ℃ 하 에서 10 - 15 ℃/ min 의 가열 속도 로 1 - 3 시간 동안 1 차 적 으로 예비 소결 하 고 ", 이 어 , " 1250 - 1350 ℃ 하 에서 30 - 40 ℃/ min 의 가열 속도 로 5 - 8 시간 동안 소결 "" 하 며 ", 바람직 하 게 는 , " "" 400 - 500 ℃ 하 에서 12 ℃/ min 의 가열 속도 로 2 시간 동안 1 차 적 으로 예비 소결 하 고 ", 이 어 , " 1250 - 1350 ℃ 하 에서 35 ℃/ min 의 가열 속도 로 7 시간 동안 소결 하 는 것 "" 으로 ", 재 가열 속도 는 1 차 적 인 가열 ( first heating ) 의 가열 속도 의 거의 3 배 이 다 . 연구 를 통하 여 , 이전 의 예 열처리 는 합금 으로 하여금 어떠 한 적응 할 수 있 는 용량 을 가지 도록 해 주 며 , 빠른 가열 을 통하 여 , 재료 의 합금화 가 신속 하 고 결정화 가 보다 충분 하 며 , 그리고 결정 입 사이 의 결합 효과 도 강해 지 며 , 따라서 그 재료 가 보다 낮 은 효과 적 이방성 계수 와 보다 높 은 초기 투자 율 을 가지 는 것 을 밝혀 내 었 다 . 재 가열 을 통하 여 소결 된 합금 의 초기 투자 율 이 하나 의 가열 처리 를 통하 여 소결 된 합금 의 초기 투자 율 보다 3 - 7 % 보다 높 으며 , 통상 적 인 재 가열 처리 를 통하 여 소결 된 합금 의 초기 투자 율 에 비교 하 여 , 1 차 적 인 가열 의 가열 속도 의 3 배 인 가열 속도 를 갖 는 재 가열 처리 를 채택 함 으로써 얻 어 지 는 합금 의 초기 투자 율 이 4 - 8 % 개선 됨 을 실험 을 통하 여 알 게 되 었 다 .